Source: http://docplayer.cz/14408436-Ceska-republika-reditelstvi-vodnich-cest-cr-rvc-technicke-kvalitativni-podminky-staveb-rvc-cr-kapitola-1.html
Timestamp: 2019-10-14 06:58:08+00:00
Document Index: 34218331

Matched Legal Cases: ['zákona č. 22', 'Čl. 6', 'Čl. 4', 'Čl. 4', 'Čl. 5', 'Čl. 5']

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 - PDF
Download "Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1"
1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne Účinnost od Praha 2009
2 TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR kapitola 1 Vydavatel: Česká republika Ředitelství vodních cest ČR Vydání druhé (rok vydání 2009) bylo zpracováno a připomínkováno : Zpracovatel kapitoly 1 : Doc. Ing. Jiří Brožovský, Sc. Doc. Ing Rudolf Hela Sc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců Zpracovatel připomínek : Ing.Kotoun Jiří Ing.Vavříčka Martin Distribuce: Česká republika-ředitelství vodních cest ČR Vinohradská Praha 3 tel. : fax : web: www rvccr.cz
3 OBSAH KAPITOLA STRANA 0. VŠEOBENĚ Účel Závaznost Oblast využití Životnost betonu a konstrukcí Základní technické předpisy Legislativní požadavky na vstupní suroviny, hotové výrobky Systémy managementu prováděcích organizací 6 1. MONOLITIKÉ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKE Beton Požadavky na výrobce betonu Požadavky na beton v závislosti na druhu konstrukce a podmínek exploatace Požadavky na složky Všeobecně Rozhodování o zdrojích složek betonu ement Kamenivo Záměsová voda Přísady Příměsi Požadavky na složení betonů a základní fyzikálně - mechanické charakteristiky Složení betonů Požadavky na čerpatelný beton Požadavky na samozhutňující betony Složky samozhutňujícího betonu Složení samozhutňujícího betonu Požadavky na vlastnosti samozhutňujících betonů Ukládání čerstvého samozhutňujícího betonu Specifikace betonu pro daném použití Čerstvý beton Ztvrdlý beton Typové (průzkazní) zkoušky betonu požadavky a postupy Všeobecně Provádění typových (průkazních) zkoušek Zkoušky složek betonu Návrh a zkoušky betonu Vyhodnocení výsledků typových (průkazních) zkoušek betonu Kontrolní postupy Odběr vzorků a kontrolní zkoušky Oprávnění ke kontrolám a zkouškám, kontrolní postupy Kontrolní zkoušky výrobce betonu Kontrolní zkoušky prováděné na stavbě Druhy a četnosti kontrolních zkoušek Kritéria hodnocení shody při kontrolních zkouškách Výztuž Betonářská výztuž Všeobecně Kontrola při přejímce Příprava a zpracování Kontrola před ukládáním Odsouhlasení výztuže Požadavky na složení betonů a základní fyzikálně - mechanické charakteristiky Předpínací výztuž Kontrola přepínací výztuže 54 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 2
4 KAPITOLA STRANA 1.3. Provádění monolitických betonových a železobetonových konstrukcí Požadavky na bednění Ukládání výztuže do bednění Kontrola bednění a podpěrného lešení Kontrola výztužné oceli před betonáží Zvláštní klimatické podmínky při přepravě a betonáži Všeobecně Teplota čerstvého betonu Ukládání čerstvého betonu za nízkých a záporných teplot Ukládání čerstvého betonu v horkém a suchém prostředí Přeprava čerstvého betonu Přejímka betonu Doklady o jakosti hmot Doklady o jakosti betonu Ukládání, zhutňování a ošetřování betonu Ukládání a zhutňování čerstvého betonu Pracovní a rozdělovací spáry Ošetřování betonu Kontrolní činnosti Kontrolní zkoušky betonu při betonování Odbedňování Kontrola konstrukce po odbednění Odstranění vad na odbedněné konstrukci Povrchová úprava dokončených konstrukcí Požadavky na primární ochranu Požadavky na ochranné nátěry Zásady provádění nátěrů Očištění podkladu Kontrola podkladu Provádění nátěru Kontrola provádění nátěrů MONTOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKE Požadavky na připravenost souvisejících konstrukcí Specifikace požadavků na prefabrikované dílce Všeobecně Požadavky na prefabrikované dílce Kontrola vyráběných dílců Dílce vyráběné ve výrobním závodě Prefabrikované dílce vyráběné na staveništi Kontrola vyráběných dílců Doprava, manipulace s dílci a skladování Přejímka prefabrikovaných dílců Dílce vyráběné ve výrobním závodě Prefabrikované dílce vyráběné na staveništi Specifikace třídy tolerancí Požadavky na kvalifikaci pracovníků Specifikace podmínek montážních prací Provádění montážních prací Dilatační a konstrukční spáry Požadavky na materiály pro zmonolitnění styků a spár Provádění styků a spár Povrchová úprava dokončených konstrukcí Kontrola při montáži Kontrola konstrukce po dokončení Odstranění zjištěných vad 76 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 3
5 KAPITOLA STRANA 3. KONSTRUKE Z PŘEDPJATÉHO BETONU Zajištění požadované polohy předpínací výztuže Kotvy a spojky Předpínaní Odborná způsobilost pracovníků Doklady a kontrolní činnosti před napínáním výztuže Zásady pro předpínání Přetvoření předpjaté konstrukce Zavádění předpětí Pevnost betonu Dokumentace o předpětí konstrukce Injektování Požadavky na injektážní maltu Příprava injektážní malty Klimatické podmínky pro injektování Provádění injektování Kontrola injektování PŘEJÍMKA DOKONČENÝH KONSTRUKÍ SLEDOVÁNÍ DEFORMAÍ BEZPEČNOST PRÁE A TEHNIKÝH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OHRANA OHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVĚŘOVÁNÍ KVALITY KONSTRUKÍ A DÍLŮ Oprávnění ke zkouškám Nedestruktivní zkoušky konstrukcí Zkoušky betonu na vzorcích vyjmutých z konstrukce SOUVISEJÍÍ NORMY A PŘEDPISY České technické normy Právní předpisy (v platném znění) RŮZNÉ 93 P1 Příloha 1- Zkouška hloubky průsaku tlakovou vodou Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 4
6 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH KONSTRUKÍ 0. VŠEOBENĚ 0.1 Účel Tyto Technicko-kvalitativní podmínky (dále i TKP ŘV ČR) jsou určeny pro provádění a kontrolu betonových a železobetonových konstrukcí vodních cest a podrobněji rozpracovávají ustanovení příslušných technických norem ať již národního či evropského charakteru uvedené v čl těchto TKP ŘV ČR : 0.2 Závaznost Požadavky uvedené v těchto TKP ŘV ČR platí pro betonové a železobetonové konstrukce monolitické, montované a předpjaté pro které jsou používány betony s hutným kamenivem pevnostní třídy 8/10 a vyšší. V ojedinělých případech pro nenosné konstrukce jsou využívány i betony tříd -/5 a -/7, Oblast využití Tyto technické a kvalitativní podmínky jsou technickým předpisem pro provádění, kontrolu a dodávání materiálů pro betonové a železobetonové konstrukce vodních cest. 0.4 Životnost betonu a konstrukcí Návrhová životnost jednotlivých betonových a železobetonových konstrukcí či staveb dopravních vodních cest se pohybuje v rozmezí se předpokládá 100let, u pomocných konstrukcí o potom let. Z tohoto hlediska jsou stanoveny i požadavky na betony pro ně používané. Požadavky na betony s požadovanou životností 100 let jsou uvedeny kapitole Základní technické předpisy a) Výroba betonu Pro výrobu betonů platí ustanovení ČSN EN v úplném znění. b) Požadavky na beton Požadavky na betony jsou kodifikovány v ČSN EN v úplném, zejména pak ve změně Z3 z 04/2008. c) Provádění betonových a železobetonových konstrukcí Pro provádění betonových a železobetonových konstrukcí platí ČSN P ENV d) Pro provádění montovaných konstrukcí platí ustanovení ČSN P ENV a ČSN e) Pro provádění konstrukcí z předpjatého betonu platí ustanovení ČSN f) Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech souvisejících platných ČSN pokud nejsou v rozporu s výše uvedenými normami. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 5
7 0.6 Legislativní požadavky na vstupní suroviny, hotové výrobky Legislativní požadavky na suroviny pro výrobu betonu i na hotový beton či výrobky z něj vyráběné vychází ze zákona č. 22/1997 Sb. v planém znění a souvisejících nařízení vlády pro stavební výrobky v platném znění (Nařízení vlády č. 163/2002 ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., nařízení vlády 190/2002 Sb. pro výrobky označované E). Výrobce musí doložit příslušné prohlášení shody. Beton třídy 12/15 V souladu s požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. musí být u betonů třídy 12/15 prokazována shoda postupem uvedeným v 6 tohoto nařízení vlády, tj. posouzení systému řízení autorizovanou osobou (nelze nahrazovat certifikátem systému managementu dle ČSN EN ISO 9001 : 2001), tento systém posuzování shody může být nahrazen jeho vyšším stupněm, tj., posouzením shody dle 5 certifikace výrobku tohoto nařízení vlády. Na základě dokladu o posouzení shody autorizovanou osobou vydává výrobce prohlášení o shodě. Systém řízení výroby betonu a) Výrobce betonu vyrábějící beton dle ČSN EN musí mít minimálně zavedený systém řízení výroby v rozsahu uvedeném příloze 3 nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. O souladu systému řízení s požadavky tohoto nařízení vlády vydává autorizovaná osoba certifikát. Autorizovaná osoba pravidelně dozoruje zavedený systém řízení výroby. Vyšším stupněm systému řízení výroby betonu je u výrobce zavedený a zcertifikováný systém managementu jakosti dle ČSN EN 9001 : 2001 Průkazem o zavedeném systému managementu jakosti v prováděcí organizaci je certifikát vydaný autorizovanou osobou pro výrobu betonu dle ČSN EN resp. dle stavebnětechnického osvědčení na betony tříd, které nejsou zahrnuty v ČSN EN Platnost certifikátu na systém managementu jakosti je časově omezena a musí být periodicky obnovována. 0.7 Systémy managementu prováděcích organizací Pro zabezpečení provedení díla v požadované kvalitě, zabezpečení požadavků související s ochranou životního prostředí a požadavků na bezpečnost o ochranu zdraví při práci je třeba, aby v prováděcí organizaci byly zavedeny a zcertifikovány : - systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 : 2009 (do , je uznáván i systém managementu kvality zavedený dle ČSN EN ISO 9001 : 2001) - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO : systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS : 2008 (do , je uznáván i systém managementu zavedený dle OHSAS : 1999). Průkazem o zavedení příslušného systému managementu (managementu kvality, systém environmentálního managementu a managementu BOZP) v prováděcí organizaci je platný certifikát pro příslušný systém managementu vydaný certifikačním orgánem na prováděné činnosti dle výše uvedených norem. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 6
8 1. MONOLITIKÉ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKE 1.1. Beton Požadavky na výrobce betonu Zhotovitel (výrobce a přepravce betonu) musí před zahájením prací anebo v termínu stanoveném objednatelem stavby prokázat způsobilost pracovníků, strojního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního systému, systému řízení výroby a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost dodávaného betonu níže uvedeným postupy: Výrobna musí mít zavedena certifikován systém řízení výroby v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a v rozsahu stanoveném přílohou ČSN EN Způsobilost se považuje za prokázanou, jestliže má zhotovitel certifikát z systému řízení výroby vydaný akreditovaným certifikačním orgánem (musí být k dispozici doklad od certifikačního orgánu o oprávnění provádět tuto činnosti pro výrobce betonu) a kladná závěr ze zprávy o dohledu nad systému řízení výroby akreditovaným certifikační orgánem v následných obdobích po udělení certifikátu sytému řízení výroby. Výrobce betonu předloží kopii certifikátu systému řízení výroby a poslední zprávu o dohledu nad systému řízení výroby certifikační orgánem objednateli stavby. Na vyžádání objednatele výrobce předloží výsledky kontrolních zkoušek obdobných tříd betonu, za období specifikované objednatelem. Zhotovitel doloží jak je schopen zjistit výrobu, přepravu event. čerpání požadovaného objemu betonu, včetně záložních zdrojů, pro zajištění kontinuity betonáže na celé nasmlouvané období a požadovaný objem. Objednatel předá zhotoviteli požadované parametry betonu, maximální denní (24 hodinový) obejmu betonu, údaje o dopravních vzdálenostech, požadavky na zařízení pro čerpání betonu. Při betonáži objemů nad 1000m 3, předloží ke schválení objednatelem kontrolní a zkušební plán na danou akci s uvedením podrobného rozpisu kontrol prováděných na betonárně v písemné podobě. V případě výroby za ztížených klimatických podmínek (zimní období, vysoké teploty) výrobce betonu předloží písemně objednateli návrh realozovaných opatření. Objednatel má právo výběru konkrétního výrobce betonu resp. konkrétní provozovny u společností s více provozovnami. V případě betonáže větších objemů objednatel určuje záložní betonárnu, která doplní či nahradí výpadky prioritního dodavatele betonu. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 7
9 Požadavky na beton v závislosti na druhu konstrukce a podmínek exploatace Požadavky na betony z hlediska konstrukčního využití ve vodních cestách a stupně vlivu prostředí jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1 : Zatřídění staveb podle stupně vlivu prostředí požadavky na beton Konstrukce, konstruk č ásti staveb č ní Životnost Minimální t řída betonu Stupn prost ě vlivu ř edí Kategorie obsahu chlorid ů Mrazuvzdornodst Vodot ě snost Odolnost proti obrusu Plavební komora : dno, hloubka < 15m 100 let 25/30 Plavební komora : dno, 100 let 30/37 hloubka 15m Plavební komora : stěny, hloubka 100 let 25/30 < 15m Plavební komora : stěny, hloubka 100 let 30/37 15m Konstrukce obtoků - horní 100 let 30/37 Konstrukce obtoků - spodní Těleso jezu spodní stavba (převážnou dobu zatopené) 100 let 30/ let 25/30 X1, XF1, XA *) l 0,4 T50 HV4 -- X1, XF3, l 0,4 T100 HV8 --- XA *) X2, XF3, l 0,4 T100 HV8 --- XA *) X2, XF3, l 0,4 T100 HV8 --- XA *) X1, XF3, XA *) l 0,4 T100 HV8 XM 3 X1, XF1, l 0,4 T50 HV4 XM 3 XA *) X1, XF1, l 0,4 T50 HV4 XM 2 XA *) Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 8
10 Tabulka 1 : Pokračování TKP ŘV ČR - Kapitola 1 Konstrukce, konstruk č ásti staveb č ní Životnost Minimální t řída betonu Stupn prost ě vlivu ř edí Kategorie obsahu chlorid ů Mrazuvzdornodst Vodot ě snost Odolnost proti obrusu Těleso jezu spodní stavba (převážnou dobu nezatopené) 100 let 25/30 Deska vývaru 100 let 25/30 Jezové pilíře 100 let 30/37 Přístavní, nábřežní a dělící zdi, svodidla Zákl. deska Opevnění a těsnění plavebních kanálů - dno Opevnění a těsnění plavebních kanálů - stěny Akvaduktpilíře Akvadukt- Žlaby Pomocné konstrukce X2, XF3, l 0,4 T100 HV8 XM 2 XA *) X1, XF1, XA *) l 0,4 T50 HV4 XM 3 X1, XF3, l 0,4 T100 HV8 XM 2 XA *) 100 let 25/30 XA *) l 0, Stěna 100 let 25/ let 25/ let 30/ let 30/ let 35/ let X2, XF3, l 0,4 T100 HV8 -- XA *) X1, XF1, l 0,4 T50 HV4 XM 2 XA *) X2, XF3, l 0,4 T100 HV8 XM 2 XA *) X2, XF3, XA *) l 0,4 T X2, XF3, l 0,4 T150 HV4 XM 1 XA *) Dle projektové dokumentace Poznámka : XA *) stupeň vlivu prostředí chemické prostředí bude upřesněn na základě konkrétních podmínek pro danou stavbu a bude zohledněn při návrhu složení betonu pro průkazní zkoušky Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 9
11 Požadavky na složky TKP ŘV ČR - Kapitola Všeobecně Výrobce betonu musí používat materiály, na které dodavatel vydal prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. resp. ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády 190/2002 Sb. na výrobky vyráběné a dodávané dle harmonizovaných evropských norem (výrobky označované E) Rozhodování o zdrojích složek betonu Objednatel stavby schvaluje zdroje složek betonu cementu, kameniva, příměsí a přísad a záměsové vody (v případě, že tato není odebírána z vodovodního řadu pitné vody) před provedením průkazních zkoušek resp. před zahájením prací. Dále schvaluje hmoty určené pro ošetřování betonu v konstrukci. Výrobce betonu předloží objednateli doklady o zdrojích jednotlivých složek betonu, konkrétně : přesný název dodavatele včetně konkrétní provozovny, ze které je materiál odebírán přesnou název a specifikaci materiálu dle příslušné technické normy příslušný doklad o shodě (ES prohlášení nebo Prohlášení o shodě). v případě vlastního zdroje vody, předloží chemický rozbor, který není starší jak 6 měsíců od termínu zahájení betonáže. Ověřovací zkoušky kvality složek betonu zajišťuje objednatel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře. Vzorky jsou odebírány přímo u výrobce betonu pracovníky akreditované zkušební laboratoře, kde jsou jednoznačně označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Změna výrobního závodu cementu, druhu cementu, pevnostní třídy cementu, přísad, příměsí, lokality původu a druhu kameniva do betonu podléhá souhlasu objednatele stavby. jakékoliv neodsouhlasené materiály nesmí být použity bez jeho písemného schválení ement ement musí splňovat požadavky ČSN EN 197 1, vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností požadavky ČSN EN 197 4, síranovzodrný cementy musí splňovat požadavky ČSN a speciální cementy s velmi nízkým hydratačním teplem požadavky ČSN EN U konstrukcí z předpjatého betonu s předpjatou výztuží chráněnou proti korozi pouze betonem vyhovují následující cementy dle ČSN EN EM I EM II/A-S, za předpokladu, že je zabezpečena a průkazní zkouškou doložena dostatečná alkalická rezerva betonu. Použitelnost cementů pro jednotlivé stupně vlivu prostředí na betonu jsou uvedeny v tabulce F.4 Změny Z3 ČSN EN Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 10
12 Pro speciální konstrukce stanovuje požadavky na cement dokumentace, pokud nejsou specifikovány v této kapitole. U masivních konstrukcí, tj. u konstrukcí, jejichž tloušťka je větší než 600 mm, je třeba maximální dávku a typ cementu posoudit z hlediska vývoje hydratačního tepla a následného vzniku tzv. teplotních trhlin. Pro toto posouzení lze využít např. ČSN , přílohu 1 nebo jiný ověřený postup po předchozí konzultaci s investorem Kamenivo Pro dodávaní hutného kameniva do betonu platí požadavky ČSN EN : Požadavky na přírodní hutné kamenivo Požadavky na kameniva do betonu se řídí ustanoveními ČSN EN v plném znění. Pro výrobu betonu použije kamenivo drobné a hrubé, které musí splňovat následující požadavky : Pro výrobu betonů třídy 16/20 a vyšší kamenivo musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 2. Pro výrobu betonu třídy 12/15 a nižší nebo betonu pro méně náročné konstrukce (za ty se považují např. podkladní betony a jiné nenosné konstrukce vyrobené z betonu třídy 12/15 a nižší nebo konstrukce objektů s předpokládanou životností 5 let) lze použít kameniva splňujícího požadavky uvedené v tabulce 3. Směsi kameniva lza použít pro výrobu betonů 8/10 a nižší a/nebo konstrukce objektů s předpokládanou životností 5 let. Použití dolomitického kameniva se nepřipouští. Drobné kamenivo do betonů pro konstrukce, které jsou vystaveny vlivu prostředí XF1 XF4 dle ČSN EN nesmí obsahovat více než 1% hmotnostní slídy Požadavky na recyklované kamenivo Recyklované kamenivo do betonu musí svými geometrickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi splňovat požadavky ČSN EN a níže uvedené požadavky : Recyklované kamenivo nelze použít pro výrobu betonu odolného vůči vlivu XF1-XF4, XD1-XD3, pro předpjaté betonové konstrukce, pro konstrukce s vysokými požadavky na vodotěsnost betonu a mrazuvzdornost betonu a pro pohledové plochy. Při návrhu složení betonu a technologie výroby a dopravy je nutno zohlednit obvykle vysokou nasákavost recyklovaného kameniva. Jako recyklované kamenivo do betonu lze použít pouze recyklátu typu 1. Pro výrobu betonu odolného vůči vlivu X1-X4 pevnostních tříd v tlaku 8/10 a nižší lze použít recyklátu typu 2. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 11
13 Přípustný obsah hmot v jednotlivých typech recyklátu je stanoven v tabulce L.1 Přílohy L Změny Z3 ČSN EN Objemová hmotnost a nasákavost recyklovaného kameniva musí vyhovět podmínkám dle tabulky L.2 Přílohy L Změny Z3 ČSN EN Kategorie a max. obsah rozpustných chloridů jsou uvedeny v tabulce L.1 Přílohy L Změny Z3 ČSN EN Použitím recyklovaného kameniva z recyklátu typu 1 do betonu se nesmí zvýšit celkový obsah reakce schopných alkálií v jednotce objemu betonu nad hranici, která je nebezpečná z hlediska reakce kameniva s alkáliemi. Tato hranice a výpočet je uveden např. v TP 137 MD a nebo v EN R 1901, do výpočtu je nutno dosadit skutečný obsah alkálií v recyklátu. Pro výrobu betonu ve styku s pitnou vodou je nutno u recyklovaného kameniva provést stanovení škodlivých látek ve výluhu a posoudit shodu podle platných předpisů Požadavky na znovu použité kamenivo Pro opětovné použití kameniva z recyklace čerstvého betonu (vyprání) platí následující zásady : Kamenivo získané vypráním čerstvého betonu se může použít jako kamenivo do betonu pevnostní třídy maximálně 12/15. Znovu použité, neroztříděné kamenivo se nesmí použít ve větším množství, než 5 % z celkového množství kameniva. Pokud se již jednou použité kamenivo dávkuje ve větším množství než 5 %, musí být stejného druhu jako základní kamenivo, musí být roztříděno na hrubou a drobnou frakci a musí vyhovovat ČSN EN V případě některých zvláštních požadavků, konkrétně při požadavku na pohledovost, se může znovu použité kamenivo použít jen po schválení objednatelem. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 12
14 Tabulka 2 : Požadavky na kamenivo pro konstrukce a konstrukční části vodohospodářských staveb Bez nebezpečí koroze nebo narušení Stupně vlivu prostředí Koroze způsobená karbonatací Koroze způsobená chloridy jiné chloridy než z moře Působení mrazu a rozmrazování hemicky agresivní prostředí X0 X1 X2 X3 X4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 Odolnost betonu vůči zmrazování a rozmrazování, při zkoušce dle ČSN metoda/počet cyklů/odpad [g/m 2 ] 1) A/100/ /1250 A/100/1000 /75/ f Těžené f 3 8) 9) f 3 8) 9) Kamenivo podle Drobné kamenivo a sm Obsah jemných 2) Č SN EN Drcené č ástic Směs ě s kameniva f 3 8) f 10 10) 9) f 3 8) f 11 10) 9) f 3 8) f 10 12) 9) f 3 f 3 8) f 11 12) 9) Odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci 3) deklarace podle čl ) Humusovitost 7) Obsah lehkých znečišťujících částic 7) maximálně 0,25% f 3 světlejší než etalon maximálně 0,25% maximálně 0,25% f 3 8) f 10 10) 9) f 3 f 11 10) 9) maximálně 0,25% Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 13
15 Tabulka 2 : Požadavky na kamenivo pro konstrukce a konstrukční části vodohospodářských staveb - pokračování Bez nebezpečí koroze nebo narušení Stupně vlivu prostředí Koroze způsobená karbonatací Koroze způsobená chloridy jiné chloridy než z moře Působení mrazu a rozmrazování hemicky agresivní prostředí X0 X1 X2 X3 X4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 Souhrnné meze tolerance kameniva G T 11) D/d <4 4 G T 15 G T 17,5 Kamenivo podle Hrubé kamenivo Tvarový index SI 12) SI 20 8) Č SN EN SI 40 9) SI 20 8) SI 40 9) SI 20 SI 20 8) SI 40 9) Obsah jemných částic f 13) f 8) 9) 1,5 f 1,5 LA 8) Součinitel Los D LA 8) 40 LA 8) LA 9) 50 LA 9) LA LA 9) 50 Angeles LA těžené 14) LA 8) D > LA 8) 35 LA 9) 50 LA 9) LA 8) LA 8) LA 9 50 Součinitel Los Angeles LA drcené 14) D 11 D > 11 8) LA 8) LA LA 9) LA 9) 35 LA LA 8) 25 8) LA 25 LA 8) 25 LA 9) 30 LA 9) 30 LA 30 8 LA 35 9 LA 25 8) LA 30 9) Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 14
16 Kamenivo podle Hrubé kamenivo Tabulka 2 : Požadavky na kamenivo pro konstrukce a konstrukční části vodohospodářských staveb - pokračování Č SN EN Bez nebezpečí koroze nebo narušení Stupně vlivu prostředí Koroze způsobená karbonatací Koroze způsobená chloridy jiné chloridy než z moře Působení mrazu a rozmrazování hemicky agresivní prostředí X0 X1 X2 X3 X4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 Ohladitelnost PSV 15) hodnoty se deklaruji 8) Nasákavost podle kapitoly 8 1,5% 8) 1,5% 8 1,5% 8) ČSN EN WA 16) 1,5% 17)9) 1,5% 17)9) 1,5% 17) 9) 1,5% Odolnost proti zmrazování a F1 8) F1 8) F1 F1 8) rozmrazování F 18) 19) F2 9) F2 9) F2 9) Zkouška síranem hořečnatým MS 20) 19) MS 18 8) Odolnost proti alkalické reakci 3) Obsah lehkých znečišťujících částic 7) MS 9) 25 MS 9) 25 MS 9) 25 MS 8) 18 MS 18 MS 8) 18 maximálně 0,05% 8) hodnoty se deklarují 9) deklarace podle čl maximálně 0,05% 9) maximálně 0,05% hodnoty se deklarují 9) maximálně 0,05% 8) 8) hodnoty se deklarují 9) Zrnitost křivky zrnitosti grafů dle1 až 6 Obsah chloridů vyztužený beton : maximálně 0,02% nevyztužený beton : maximálně 0,1% Obsah síranové síry 5) AS 0,2 AS 0,2 Obsah veškeré síry 6) maximálně 1% Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 15
17 Vysvětlivky k tabulce 2 : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Zkouší se dle ustanovení příslušné kapitoly zvláštních předpisů na vývrtech průměru 150 mm z konstrukce (dílce) nebo na tělesech (KZ) metodika, kritéria a počet cyklů pro kontrolní zkoušky (KZ) i Průkazní zkoušky (PZ) jsou uvedeny ve zvláštních předpisech Čl , tabulka 11 ČSN EN Čl ČSN EN Čl. 6.2 ČSN EN Čl ČSN EN Čl ČSN EN Čl ČSN EN Použití pro betony s vysokými nároky na vlastnosti, vysokopevnostní beton, předpjatý beton, beton vystavený vyšším nároků vlivu prostředí (XD, XF, XA), beton odolný proti abrazivním ) účinkům vody a splavenin. Použití pro betony s běžnými nároky na vlastnosti konstrukčních betonů, beton třídy 16/20 až 45/55, beton vystavený menším nárokům vlivu prostředí (X0 a X). Jakost jemných částic se určuje dle přílohy D ČSN EN 12620, s vyloučením postupu d). 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) Čl , tabulka 3 ČSN EN Čl. 4.4, tabulka 9 ČSN EN Čl. 4.6, tabulka 11 ČSN EN Čl. 5.2., tabulka 12 ČSN EN Čl , tabulka 15 ČSN EN Čl. 5.5 ČSN EN V případě vyšší hodnoty nasákavosti je rozhodující odolnost proti zmrazování a rozmrazování. Čl , tabulka 18 ČSN EN Pokud je požadována mrazuvzdornost, může být prokázána jedním z obou způsobů. Čl , tabulka 19 ČSN EN Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 16
18 Tabulka 3 : Požadavky na kamenivo pro betony třídy 12/15 a nižší Vlastnost Požadovaná hodnota DROBNÉ KAMENIVO A SMĚS KAMENIVA G F drobné D 4 a d = 0 G F 85 Zrnitost G A směs kameniva D 45 a d = 0 G A 85 G NG těžené přírodní D = 8 a d = 0 G NG 90 Obsah jemných částic f Těžené Drcené Směs f 3 A) 1) f deklarovaná 2) f 10 A) 1) deklarovaná 2) f 11 A) 1) deklarovaná Odolnost proti alkalicko křemičité reakci deklarace podle čl vyztužený beton : maximálně 0,02% Obsah chloridů nevyztužený beton : maximálně 0,1% Obsah síranové síry AS AS 0,2 AS 0,8 A) Obsah veškeré síry S maximálně 1% Humusovitost světlejší než etalon 3) Obsah lehkých znečišťujících částic hodnoty se deklarují HRUBÉ KAMENIVO G G Zrnitost hrubé D/d 2 a D 11,2 85/20 G 85/20 A) G hrubé D/d > 2 a D > 11,2 G 90/15 Souhrnné meze tolerance D/d < 4 a D/1,4 G T 15 kameniva G T D/d 4 a D/2 G T 17,5 Tvarový index SI Obsah jemných částic f Součinitel Los Angeles LA těžené Součinitel Los Angeles LA drcené Nasákavost podle kapitoly 8 ČSN EN WA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F SI 40 A) SI 55 f 1,5 f 4 A) D 11 LA 50 D > 11 LA 50 D 11 D > 11 LA 35 A) LA 40 LA 30 A) LA 35 1,5% 4) 2,5% F2 Zkouška síranem hořečnatým MS MS 25 A) MS 35 Odolnost proti alkalicko křemičité reakci deklarace podle čl vyztužený beton : Obsah chloridů maximálně 0,02% nevyztužený beton : maximálně 0,1% Obsah síranové síry AS AS 0,2 A) AS 0,8 Obsah veškeré síry S maximálně 1% Obsah lehkých znečišťujících částic hodnoty se deklarují F4 A) A) 4) Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 17
19 Vysvětlivky k tabulce 3 : A) Požadavky na kamenivo pro betony pevnostní třídy 8/10 a nižší 1) V případě obsahu jemných částic větším než 3% se posoudí jejich vhodnost podle přílohy D ČSN EN ) Jakost jemných částic se určuje dle přílohy D s vyloučením postupu d) 3) V případě, že zbarvení není světlejší než etalon a v případě podezření na přítomnost cukrů se musí kamenivo vyzkoušet na maltových zkušebních tělesech podle ČSN EN Začátek tuhnutí a pevnost v tlaku musí vyhovovat požadavkům uvedeným v ČSN EN ) V případě vyšší hodnoty nasákavosti je rozhodující odolnost proti zmrazování a rozmrazování Odolnost proti alkalické křemičité reakci Kamenivo obsahující formy SiO 2 reagující na působení alkálií nesmí být použito pro výrobu betonu. Výrobce betonu musí předložit důkazní materiál o tom, že používané kamenivo nevykazuje pozitivní reakci s alkáliemi. Pro posouzení se používají následující postupy: - Dilatometrická metoda dle ASTM (kritéria hodnocení viz tab. 12 TKP) - Dilatometrická metoda dle ČSN (rozpíná na maltových trámečcích po po době uložení 6 měsíců) (kritéria hodnocení viz tab. 12 TKP) - Stanovení rozpuštěného SiO 2 dle ČSN (kritéria hodnocení viz tab. 12 TKP) - hemická dle ČSN úbytek zásaditosti. Kamenivo se považuje za reagující na působení alkálií, pokud výsledky zkoušek odpovídají následujícím hodnotám: D > 70 D < 70 a S 35 + D/2 kde : D úbytek zásaditosti v milimolech na 1 litr původního filtrátu S molární koncentrace oxidu křemičitého v milimolech na 1 litr původního filtrátu Záměsová voda Záměsová voda pro výrobu betonu splňovat požadavky ČSN EN Recyklovaná voda Recyklovaná voda je voda použitá při rozplavení zbytků čerstvého betonu nebo cementových malt, vymývání bubnů autodomíchávačů a zbytků betonu v čerpadlech betonu. Vlastnosti recyklované vody musí odpovídat požadavkům uvedeným ČSN EN Recyklovaná voda musí být použita v souladu s podmínkami uvedenými v ČSN EN Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 18
20 Pro používání recyklované vody z výroby betonu platí následující ustanovení : Nesmí být použita pro výrobu betonů, které budou vystaveny vlivu prostředí XF1 XF4. Recyklovaná voda se zásadně nepoužívá při výrobě provzdušněných betonů a vysokopevnostních betonů. Recyklovaná voda smí být dávkována pouze ve výrobnách betonu, ve kterých vznikla (zbytky přísad a jemných částic cementu a kameniva mají stejný původ jako vstupní materiály) Recyklovaná voda obsahuje jemné částice (cement, kamenivo) zpravidla velikosti po 0,25 mm. Proto musí být její homogenita udržována pravidelným promícháváním. Není li promíchávání zajištěno, je třeba pevné částice z recyklované vody oddělit například sedimentací ve vhodných nádržích. Hmotnost pevných látek vnesených do betonu při použití recyklované vody musí být menší než 1% z celkové hmotnosti kameniva v betonu. Musí se vzít v úvahu možný vliv pokud jsou speciální požadavky na vyráběný beton (pohledový, do agresivního prostředí) Množství vody získané při recyklaci se pokud možno má využít při výrobě během jednoho dne. Obsah pevných látek v recyklované vodě se musí pravidelně kontrolovat měřením objemové hmotnosti. Objemová hmotnost má být měřena při výrobě průběžně, nejméně však 1x denně. V případě některých zvláštních požadavků, konkrétně jmenovitě při požadavku na pohledovost, se může recyklovaná voda použít jen po schválení objednatelem Přísady Pro přísady do betonu platí ČSN EN a ČSN EN Vhodnost použití přísad event. kombinace přísad musí být doložena zkouškami typu (průkazními zkouškami) a výsledky kontrolních zkoušek z výroby za poslední 3 měsíce. Při výrobě betonů je třeba preferovat odzkoušené a v praxi ověřené přísady. Při používání přísad je nezbytné zajistit přesnost a způsob dávkování. Dávka přísady nesmí překročit hodnotu doporučenou výrobcem. Pro zpomalení tuhnutí a prodloužení doby zpracovatelnosti čerstvého betonu lze užít přísady zpomalující tuhnutí, pokud je to specifikováno v dokumentaci stavby nebo to vyžaduje technologie betonáže. Při používání plastifikačních přísad je třeba vzít v úvahu jejich vedlejší účinky na vlastnosti čerstvého betonu (zpomalení, urychlení počátku tuhnutí čerstvého betonu) v závislosti na klimatických podmínkách. Zásady používání přísad elkové množství přísad, pokud se používají, nesmí překročit maximální dávkování doporučené výrobcem přísady a nesmí být vyšší než 50 g přísady (tak jak je dodávána) na 1 kg cementu, pokud není prokázáno, že vyšší dávkování přísady nepříznivě neovlivňuje vlastnosti a trvanlivost betonu. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 19
21 Při použití více přísad do betonu je možné použít celkovou dávku 60 g / kg cementu a připočitatelných přísad bez zvláštního prokazování. Pro vysokopevnostní betony je dávka přísady omezena množstvím 70 g/ kg cementu. Při použití více přísad do vysokopevnostního betonu nesmí celkem přidávané množství překročit dávku 80 g / kg cementu. Přísady, které se používají v množství menším než 2 g/kg cementu, je možné použít pouze rozptýlené v části záměsové vody. Jestliže celkové množství tekuté přísady převyšuje 3 l/m 3 betonu, pak se musí toto množství vody vzít v úvahu pro výpočet vodního součinitele. Pokud se používá více než jedna přísada, pak se musí jejich vzájemná snášenlivost ověřit při průkazních zkouškách. Pro beton s konzistencí S4, V4, 3 nebo F4 se doporučuje použití ztekucující přísady Příměsi Pro používání příměsí platí tyto zásady : Použití příměsí zvyšuje požadavky na dávku záměsové vody nezbytnou k dosažení požadované konzistence, a proto je použití příměsí obvykle kombinováno s použitím plastifikačních přísad. Příměsi se mohou přidávat do betonu v takovém množství, které neovlivní nepříznivě trvanlivost betonu a nebude příčinou koroze výztuže. V betonech s cementy obsahujícími křemičitý úlet se nesmí používat příměs obsahující křemičitý úlet. Popílek musí splňovat požadavky ČSN EN 450-1, mletá granulovaná vysokopecní struska ČSN EN , křemičité úlety ČSN EN a pigmenty ČSN EN Pro ostatní příměsi, jakými jsou například kamenná moučka, jemně mletý vápenec, případně další materiály je vhodnost použití obecně prokázána jsou-li v technické dokumentaci deklarovány jako vhodné pro použití do betonu a je-li na ně vydáno příslušné STO ve smyslu platného nařízení vlády. Pro použití takovýchto materiálů jako příměsí typu II musí být vhodnost navíc prokázána průkazní zkouškou dle Přílohy A ČSN EN Používání příměsí do betonu se řídí ustanoveními čl a čl ČSN EN v úplném znění Požadavky na složení betonů a základní fyzikálně - mechanické charakteristiky Základní požadavky na beton pro danou konstrukci musí být specifikovány v projektové dokumentaci. Kompletní specifikace musí být uvedena v technologickém předpisu zpracovaném zhotovitelem stavby. Jedná se o požadavky z hlediska: - zpracování a ukládání čerstvého betonu, - pevnostních parametrů, - trvanlivosti, - vlivu na výztuž, - další požadavky. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 20
22 Převody dřívějších pevnostních tříd a značek betonů na třídy dle ČSN EN jsou uvedeny v tabulce 4. Tabulka 4 : Druhy, značky, třídy betonů a převod značení třída třída třída třída značka druh ČSN EN ČSN EN A ODVOZENÉ TŘÍDY ČSN : 1986 ČSN : 1967 ČSN : 1956 ČSN : 1971 ČSN 1090 : 1931 ČSN 1230 : 1937 (3/3,5) B 3,5 *) 1 60 A -/5 -/5 B 5 80 B -/7,5 -/7,5 B 7, /10 8/10 B 10 I 135 D (9/12,5) B 12,5 (10/13,5) B 13,5 *) 170 E 12/15 12/15 B 15 16/20 16/20 B 20 III B 250 F 20/25 20/25 B 25 ( 23/28) B28 *) IV 330 G 25/30 25/30 B 30 30/37 30/37 (28/35) B (30/40) B 40 V 35/45 35/45 B /50 40/50 B 50 VI 45/55 45/55 B /60 50/60 B 60 55/67 55/67 60/75 60/75 70/85 70/85 80/95 80/95 90/105 90/ / /115 pevnostní třídy uvedené v závorce nejsou v příslušné normě zavedeny *) uvedené třídy nejsou uvedeny v základní řade pevnostních tříd Složení betonů Beton musí být navržen tak, aby splňoval požadavky uvedené v ČSN EN 206-1, těchto TKP ŘV ČR a projektové dokumentace. Složení betonů musí respektovat požadavky uvedené v ČSN EN 206-1, požadavky z hlediska zpracování (konzistence, rychlost tuhnutí) a v případě, že se jedná o požadavky v této normě nespecifikované, tak ustanovení příslušného článku této kapitoly TKP ŘV ČR. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 21
23 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 TKP ŘV ČR - Kapitola 1 Složení směsi kameniva - křivka zrnitosti musí být plynulá, s definovanou maximální jmenovitou horní mezí frakcí kameniva v souladu s ustanovením čl ČSN EN a ČSN P ENV Směrné křivky zrnitosti pro maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva D max mm jsou uvedeny v grafu 1 a 6. Pro betony třídy 12/15 a vyšších musí obsahovat minimálně jednu frakci drobného kameniva a minimálně dvě frakce hrubého kameniva, u betonu tříd nižších lze použít směs kameniva z jedné frakce drobného a jedné frakce hrubého kameniva. Beton musí být navržen tak, aby nedocházelo k jeho rozměšování a bylo dosaženo maximální hutnosti. Složení betonů musí být ověřeno typovými (průkazními zkouškami) - podrobně viz čl Požadavky na minimální třídu betonu, limitní hodnoty vodního součinitele, množství cementu, mrazuvzdornost kameniva v betonu dané třídy a pro daný stupeň vlivu prostředí jsou uvedeny v tabulce 5. Graf 1 : Směrná křivky zrnitosti kameniva pro D max = 4mm 100 Z 4 Směrné zrnitosti kameniva s Dmax = 4 mm Propady [% hm.] ,063 0,125 0 D4 4 B4 A4 0, ,5 1 Síta [mm] Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 22
24 TKP ŘV ČR - Kapitola 1 Graf 2 : Směrná křivky zrnitosti kameniva pro D max = 8mm 100 Z 8 Směrné zrnitosti kameniva s Dmax = 8 mm Propady [% hm.] ,063 0,125 D8 8 B8 A8 U ,25 0,5 1 Síta [mm] Graf 3 : Směrná křivky zrnitosti kameniva pro D max = 11mm Z 11 Směrné zrnitosti kameniva s Dmax = 11 mm Propady [% hm.] D11 11 B11 A11 U , ,063 0,125 0,25 0,5 1 Síta [mm] Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 23
25 TKP ŘV ČR - Kapitola 1 Graf 4 : Směrná křivky zrnitosti kameniva pro D max = 16mm Z 16 Směrné zrnitosti kameniva s Dmax = 16 mm Propady [% hm.] 100 D B16 70 A U ,063 0,125 0,25 0,5 1 Síta [mm] Graf 5 : Směrná křivky zrnitosti kameniva pro D max = 22mm Propady [% hm.] Z 22 Směrné zrnitosti kameniva s Dmax = 22 mm , ,063 0, D22 22 B22 A22 U ,25 0,5 1 2 Síta [mm] Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 24
26 TKP ŘV ČR - Kapitola 1 Graf 6 : Směrná křivky zrnitosti kameniva pro D max = 32mm Propady [% hm.] Z 32 Směrné křivky zrnitosti kameniva s Dmax = 32 mm D32 32 B32 A32 U ,063 0,125 0,25 0, Síta [mm] Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 25
27 Tabulka 5 : Limitní požadavky na složení a vlastnosti betonu, požadavky na minimální třídy betonu dle stupně vlivu harakteristika vlivu prostředí stupně Stupeň vlivu prostředí-čsn EN Bez nebezpečí koroze /narušení/ X0 1) Požadavky na třídu betonu Minimální třída betonu f) Indikativní minimální pevnostní třída podle ČSN EN 1992 g) 12/15 12/15 Koroze způsobená karbonatací Koroze chloridy jinými než z mořské vody Působení mrazu a rozmrazování Koroze působená pohyblivým mechanickým ztížením (obrusem) hemicky agresivní prostřední X1 X2 X3 X4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XM1 XM2 XM3 XA1 XA2 XA3 16/20 16/20 16/20 20/25 PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST 50 LET 20/25 25/30 25/30 30/37 25/30 30/37 25/30 30/37 30/37 b) 35/45 2) Požadavky na složení betonu maximální vodní součinitel w/c -- 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 30/37 30/37 30/37 d) 30/37 0,55 c) 0,50 0,50 0,45 0,55 Minim. obsah cementu [kg/m 3 ] /37 d) 35/45 d) e) 30/37 35/45 0, , /45 d) e) 35/45 25/30 25/30 25/30 a) 30/37 30/37 a) 30/37 0,45 0,55 0,50 0, Mrazuvzdornost kameniva dle F2 F2 F1 F ČSN EN Otlukovost kameniva dle ČSN h) < 30 < 30 < Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 26
28 harakteristika vlivu prostředí stupně Stupeň vlivu prostředí-čsn EN Bez nebezpečí koroze /narušení/ X0 1) Požadavky na třídu betonu Minimální třída betonu f) 12/15 Koroze způsobená karbonatací Koroze chloridy jinými než z mořské vody Působení mrazu a rozmrazování Koroze působená pohyblivým mechanickým ztížením (obrusem) hemicky agresivní prostřední X1 X2 X3 X4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XM1 XM2 XM3 XA1 XA2 XA3 20/25 PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST 100 LET 20/25 25/30 30/37 25/30 25/30 30/37 2) Požadavky na složení betonu maximální vodní součinitel w/c -- 0,70 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 Minim. obsah cementu [kg/m 3 ] /30 25/30 25/30 30/37 30/37 d) 0,55 c) 0,50 0,50 0,45 0, i) 300 i) 320 i) 340 i) /37 d) 35/45 d) e) 0, , /45 d) e) 25/30 25/30 a) 30/37 a) 0,45 0,55 0,50 0, Požadavky na kamenivo viz tabulka 3 Otlukovost kameniva dle ČSN h) < 30 < 30 < Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 27
29 Vysvětlivky k tabulce 5 : a) Pevnosti v tlaku odpovídající 30/37 lze předepsat v případě použití SV a směsných cementů až po 90 dnech tvrdnutí betonu b) Pokud se vyskytuje pouze vliv XD3 a vliv XF je vyloučen, lze použít minimální třídu betonu 25/30, pokud je beton provzdušněn. c) Pro nosné konstrukce mostů se vodní součinitel připouští max. 0,5. d) Při použití provzdušněného betonu je třída nižší e) Úprava povrchu odolnými materiály f) Minimální pevnostní třída platí pro obyčejné a těžké betony. Pro betony lehké (L) platí hodnoty minimální válcové pevnosti, minimální krychelná pevnost je dána tabulkou 8 ČSN EN g) Uvedené pevnostní třídy se vztahují výhradně na beton konstrukcí navržených podle norem ČSN EN Specifikátor by měl v tomto případě zohlednit i požadavky na trvanlivost definované dalšími specifickými předpisy h) Beton chránící vodohospodářské konstrukce proti účinkům obrušování a otloukání splaveninami nesmí obsahovat drcené kamenivo z uhličitanových hornin i) nepřipouští se použití popílku Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 28
30 Požadavky na čerpatelný beton Pro zajištění dobré čerpatelnosti betonu je třeba : - Používat křivku zrnitosti kameniva, která leží v doporučeném pásmu zrnitostí podle grafu 7 (maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva D max = 16 mm) a grafu 8 (D max = 32 mm). - Zajistit, aby největší rozměr zrna kameniva byl maximálně 1/3 průměru potrubí, kterým je beton čerpán. Důležitý je i tvarový index zrn kameniva. - Použít takové množství cementu, aby spolu s kamennou moučkou (zrna kameniva do velikosti 0,25 mm) byla dosažena hodnota 370 kg.m kg.m - 3. Při menším množství jemných podílů se zvětšuje možnost ucpání potrubí, při větším se snižuje pohyblivost čerstvého betonu a zvyšuje tlak v čerpadle. - Při použití ztekucujících přísad, které mívají omezenou dobu účinnosti (účinnost musí být uvedena výrobcem přísady a ověřena při průkazní zkoušce a provozním ověření před betonáží), je nutno přidat tyto přísady do betonu až těsně před jeho uložením nebo volit jiné ověřené opatření (např. kombinace dvou ztekucujících přísad, rozdělení dávky apod.). Tím se plně využije ztekucující účinek přísad. Dopravní prostředek musí být vybaven vhodným dávkovacím zařízením a beton musí být dobře promíchán (doba míchání minimálně 5 min.). Tento postup musí být ověřen poloprovozní zkouškou, provedenou v místě ukládání betonu a lze ho použít po odsouhlasení stavebním dozorem. elkový propad [%] ,25 0, Rozměry otvoru čtvercového síta [mm] Graf 7 : Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro čerpatelný beton s D max = 16 mm Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 29
31 elkový propad [%] ,25 0, Rozměry otvoru čtvercového síta [mm] Graf 8: 2 Pásmo doporučených zrnitostí kameniva pro čerpatelný beton s D max = 32 mm Požadavky na samozhutňující betony Samozhutňující beton (S) je vícesložkový kompozitní silikátový systém, jehož hlavními složkami jsou portlandský cement, drobné kamenivo, hrubé kamenivo o vysoké pevnosti a vedlejšími složkami jsou superplastifikátory, jemné podíly do 0,25 mm o vysokém specifickém povrchu, látky upravující viskozitu a odměšování vody a odpěňovače. Pro samozhutňující betony je charakteristická vysoká tekutost a pohyblivost čerstvého betonu, která umožňuje jejich ukládání do konstrukce s minimálním nebo žádným zhutněním. Vysoká tekutost, pohyblivost a odolnost proti rozměšování čerstvého betonu umožňuje dokonalé vyplnění bednění i složitých tvarů. Vysoká schopnost přetváření čerstvého betonu a vysoká odolnost proti segregaci je dosahovaná přidáním vhodného superplastifikátoru, jemných podílů, limitovaným objemem hrubého kameniva v jednotce betonu a nízkým vodním součinitelem. Pro průkazní a kontrolní zkoušky, specifikaci betonu, požadavky na vlastnosti dopravu a ukládání platí příslušné články této kapitoly TKP ŘV ČR není-li v čl uvedeno jinak. Označování výrobce betonu je povinen uvést před třídou betonu zkratku S (např. S 30/37). Výrobce je povinen předložit doklad o průkazu provedení shody, přičemž je nutné aby tento byl proveden speciálně pro S. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 30
32 Složky samozhutňujícího betonu - ementy - doporučuje se cement portlandský EM I. - Kamenivo - použije se v souladu s požadavky čl této kapitoly TKP ŘV ČR. Tvarový index hrubého kameniva by neměl být vyšší než 18 %. Drobné kamenivo se doporučuje těžené třídy A nebo B dle národního dodatku ČSN EN Záměsová voda - musí splňovat požadavky ČSN EN Nesmí být použita voda recyklovaná. - Přísady - jsou používány ztekucující přísady (superplastifikátory) na bázi polykarboxylesterů a stabilizační přísady nebo kombinované superplastifikátory. Superplastifikátory - slouží k výraznému snížení množství záměsové vody v čerstvém betonu při zachování požadované zpracovatelnosti (nejčastěji se jedná o přísady na bázi polykarboxylátů). Stabilizátory - slouží k zamezení segregace čerstvého betonu při dopravě a ukládání. - Příměsi - do samozhutňujících betonů se používají jemnozrnné příměsi anorganického původu s maximální jmenovitou horní mezí frakce 0,25 mm. Používání příměsí se řídí ustanoveními čl a čl ČSN EN (např. minerální moučky, především mleté vápence, popílky a úlety, mikromleté vysokopecní granulované strusky) Složení samozhutňujícího betonu Obsah jemných podílů: jemné podíly zahrnují jednak cement, jednak anorganické jemně mleté příměsi. Jejich množství závisí na maximální jmenovité horní mezi frakce kameniva. Obsah jemných podílů pro nejčastěji používané maximální jmenovité horní meze frakce kameniva je uveden v tabulce 6. Tabulka 6 MAXIMÁLNÍ JMENOVITÁ HORNÍ MEZ FRAKE KAMENIVA OBSAH JEMNÝH ČÁSTI DO 0,25 mm 8 mm 550 kg.m mm 500 kg.m mm 475 kg.m -3 Vodní součinitel u samozhutňujících betonů vyjadřuje poměr mezi množstvím záměsové vody a součtem množství cementu a množstvím jemných částic do 0,25 mm v jednotce objemu betonu. Hodnota vodního součinitele by neměla přesáhnout 0,4. Množství cementového tmele přebytek cementového tmele v betonu se má pohybovat v rozmezí 1,05 až 1,30 z objemu mezer ve směsi kameniva. Do objemu cementového tmele je třeba zahrnout kromě objemu cementu i objem jemných částic do 0,25 mm. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 31
33 Složení směsi kameniva - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva vychází z požadavků projektové dokumentace či technologického předpisu. Pro samozhutňující betony se požaduje plynulá křivka zrnitosti. Doporučený obor zrnitosti kameniva pro S je znázorněn v obrázku 1 a 2 Přílohy č. 1. Typ a množství přísad musí být ověřeno při průkazních zkouškách. Nesmí být překročena limitní dávka doporučená výrobcem Požadavky na vlastnosti samozhutňujících betonů Požadavky na minimální třídu betonu, množství cementu, mrazuvzdornost kameniva v betonu dané třídy a pro daný stupeň vlivu prostředí jsou uvedeny v tabulce číslo Je nutné ověřit kompatibilitu systému cement přísada(y) - příměsi (jemné podíly do 0,25 mm), zejména z hlediska odolnosti proti krvácení, segregaci či falešnému tuhnutí betonu. (Krvácení betonu sedimentace cementových zrn ve vodné suspenzi společně s kamenivem, na povrchu čerstvého betonu se vytvoří vrstva relativně čisté vody). Pohyblivost a zpracovatelnost čerstvého betonu požadovaná konzistence a zkušební metoda je uvedena v tabulce číslo 7 a 8. Popis uvedených zkušebních metod je uveden v Příloze č. 2. Tabulka 7: Rozmezí hodnot s přípustnou tolerancí pro klasické čerstvé samozhutnitelné betony (S) harakter S Zkouška rozlití Max.rozlití T 50 Klasické S V-Funnel test Orimet test L-box test Stupeň blokace Zkouška rozlití + J-Ring Max. rozlití Jednotky [mm] [s] [s] [s] [-] [mm] Tolerance (±50) (±0,5) (±2) (±2) (±50) (±5) Klasické S ,8 10 Tabulka 8 : Rozmezí hodnot s přípustnou tolerancí pro speciální typy čerstvých samozhutnitelných betonů (S). harakter S Zkouška rozlití Max.rozlití T 50 Speciální typy S V-Funnel test Orimet test L-box test Stupeň blokace Zkouška rozlití + J-Ring Max. rozlití Jednotky [mm] [s] [s] [s] [-] [mm] Tolerance (±50) (±0,5) (±2) (±2) (±50) (±5) Česká republika Ředitelství vodních cest ČR 32